superior a 230 oC. O ponto de fulgor dos aslfaltos diluidos e funcao do tipo de diluente podendo se encontrar em media nas proximidades de 45oC. Diferentes tipos de aparelhos sao prescritos por diferentes normas, dependendo do ponto de fulgor e do material betuminoso a ser testado. Ponto de Fugor Manualf) Viscosidade SayboltFurol- A consistencia dos produtos betuminosos liquidos e pouco viscosos sao medidos pela viscosidade. Atraves deste ensaio se da a classificacao desses materiais asfalticos. A temperatura e inversamente proporcional a viscosidade, variando de acordo com a consistencia do material. Os graficos temperatura X viscosidade sao de grande importancia para os trabalhos de campo; atraves da determinacao da temperatura de trabalho no laboratorio e no campo definem-se consistencias apropriadas para as operacoes de mistura, espalhamento e compactacao de massas betuminosas Viscosimetro Saybolt g) Sedimentacao- O ensaio de sedimentacao e utilizado para determinar a granulometria de solos compostos de materiais finos, como as argilas. E um ensaio de caracterizacao, que juntamente com o ensaio de peneiramento compoem a Analise Granulometrica dos solos.A determinacao da granulometria do solo, no ensaio de sedimentacao, e baseada na Lei de Stokes. Essa lei relaciona o tamanho da particula com a velocidade com que ela sedimenta em um meio liquido. Dessa forma, quanto maior a particula, mais rapidamente ela ira se depositar no fundo da proveta de ensaio. Ensaio de Sedmentacao h) Indice de penetracao Os cimentos asfalticos solidos ou semissolidos tem sua consistencia determinada pelo ensaio de penetracao. A penetracao nao traduz, em si, a boa ou ma qualidade do material betuminoso, dando apenas uma ideia de sua consistencia, servindo tambem para a classificacao desses materiais. O grau de dureza do CAP e tanto maior quanto menor for o valor da penetracao de uma agulha na amostra. Penetrometroi) Teor de betume- O ensaio de solubilidade no bissulfeto de carbono (ou tricloroetileno ou tetracloreto de carbono) tem por finalidade determinar o grau de pureza do material, ou seja, quantidade de betume contida no material betuminoso. O ensaio consiste em tratar determinada amostra com excesso de solvente. Apos a filtragem da solucao o material insoluvel e secado e pesado. A diferenca de peso entre a amostra inicial e a parte insoluvel e expressa como porcentagem do peso inicial da amostra, sendo esse o resultado do ensaio. Rotarex Eletrico j) Ductibilidade- e uma propriedade somente dos materiais betuminosos solidos e semi solidos. Ela e a capacidade de um material suportar grandes deformacoes e caracteriza a resistencia a tracao e a flexibilidade. Na execucao do ensaio, os materiais sao submetidos a uma tracao em condicoes especificadas ate a sua ruptura : uma amostra de cimento asfaltico de um centimetro quadrado (1 cm ) e colocada no aparelho padrao (dutilometro) onde as extremidades do corpo de prova vao se afastando ate a ruptura. O ensaio e realizado em banho de agua a 25oC e a velocidade de deformacao de 5 cm/min. Mede- se a ductibilidade pelo alongamento em cm obtido antes da ruptura. Aparelho para teste de Ductilidade do Betume k) Ponto de amolecimento- O ponto de fusao dos betumes e